PLO 537 



on retire ce plomb et l'opération est terminée. Quand on 

 s" est procuré une certaine quantité de plomb riche, dont le 

 total contient de looo à 2000 onces d'argent, on le refond 

 dans une coupelle à peu prés semblable à la précédente ; 

 mais qui a , au milieu , une cavité destinée à réunir plus par- 

 ticulièrement l'argent, à la fin du raffinage dont nous allons 

 parler. Alors on reprend la coupellation de ce plomb riche, 

 et l'on amène l'argent à un titre suflisamment élevé pour le 

 commerce. 



On ne connoît pas exactement les produits, consommations 

 et dépenses de l'affinage en Angleterre ; on sait seulement 

 que le plomb peut être affiné, dans le Cumberland, lors- 

 qu'il contient 5 onces d'argent ^ar foudre de 21 quintaux 

 anglois. (GuÉNYVEAU.) 



PLOMB. {Chim.) Corps simple, compris dans la quatrième 

 section des métaux. (Voyez tome X, page 629.) 



A la température ordinaire il est solide, très- malléable , 

 mais peu ductile à la filière. Il est très-mou ; aussi n'est-il pas 

 susceptible de produire des vibrations sonores. 



Un fil de o'",oo2 de diamètre supporte 8'', 8 1 o sans se rompre. 



Suivant Crichton, il se fond à 322*^; il se volatilise à une 

 température très-élevée. 



Si on laisse figer lentement la couche supérieure d'une 

 masse de plomb fondu et qu'on décante les parties du centre 

 de la masse, lorsqu'elles sont encore liquides, on obtient, 

 suivant Mongez , des pyramides quadrangulaires , et suivant 

 Pajot, un solide à trente-deux faces, résultant de la juxta- 

 position de six pyramides quadrangulaires. 



Sa densité est de 11, 5523, suivant Brisson. Il est remar- 

 quable, ainsi que Muschembrœck l'a observé, que la densité 

 du plomb diminue, lorsqu'on le passe à la filière ou qu'on 

 le bat au marteau. En effet la densité d'un morceau de 

 plomb , qui étoit de 1 1,479 devint 1 1,317 , quand il eut été 

 passé à la fiiière, et 11,2187 quand il eut été battu. On a 

 observé en outre que la ténacité du métal est considérable- 

 ment augmentée. Guyton de Morveau a non-seulement con- 

 firmé ces observations, mais il a vu que, si l'on frappe le 

 plomb quand il est placé dans un espace fixe qu'il remplit 

 entièrement, sa densité est augmentée par la percussion. 



